- 174 - 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
Soda EVO 
tr. 
— 
— 
— 
— 
Calce CaO 
36, 04 
29, 23 
30, 3 
27, 0 
28, 1 
Magnesia . . . MgO 
1, 00 
5, 85 
tr. 
— 
— 
Ossido di mangan.® 
tr. 
— 
— 
— 
— 
Allumina . . [Ab] 0^ 
16, 11 
16, 16 
13, 1 
10, 2 
• 5,8 
Ossido ferrico [Fe’^J 0* 
8, 65 
10, 05 ' 
17, 2 
18, 2 
29, 2 
Anidride silicica SiO’ 
39, 38 
39, 29 
39, 7 
44, 5 
37, 7 
Perdita al fuoco . . . 
0, 31 
0, 64 
— 
— 
— 
101, 49 
101, 22 
100, 3 
99, 9 
100, 8 
Dalla IV analisi appare assai più silice di quello che com- 
porti la composizione dei silicati normali ; ma V eccesso proba- 
bilmente deriva dal Quarzo della matrice, da cui non si possono 
che con grande difficoltà staccare i cristalli. E ammesso che tale 
ne sia la cagione, e non tenendo conto per la I analisi della 
piccola dose di MgO, e per essa e per la II nè meno della per- 
dita al fuoco, se ne cavano le formule : 
VI VI 
I. Ca* *’ Ab Fe’ Si" 0" = 6 Ca’ Si 0* 4- 2 (V* [Ab] 4- V* [Fe’j)= Sb 0" 
= (V, 4- V, rV Sb 0" 
VI 
IL Ca" Mg‘ Ab” Fe* Si=‘ == 3 Ca 4- V=. Mg)’ Si 0* (% [Ab] 
- 1 - V, [Fe’])’ Sb 0*’ = (V, R” 4- % R)’ Sb 0" 
IH. Ca’*Al’*Fe’"Si'” 0’‘” =27 Ca’ Si 0'*4- 11 (7„ [Ab] 4-7u [Fe’])’ Sb 0" 
= (7,oR’ XR^Sb 0" 
Ca" Ab Fe” Si’* 0”* = 9 Ca’ Si 0* 4- 4 (*/, [Ab] 4- */, [Fe’])’ Sb 0*’ 
= (7,R’4-7,R)^Sb0‘’ 
Ca‘ Ab Fe’ Sb 0’” = 2 Ca’ Si -4 (*/, [Ab] */, [Fe’])’ Si” 0*’ 
= (’A R” + 75 rV Si” 0*’ 
V. Ca*” Ab Fe*’ Si’* 0”* = 9 Ca’ Si 0‘ -f- 4 (*/, [Ab] 4- ”/» [Fe’])’ Si” 0*’ 
= (7, R” -4- 7r rV Si” 0*’ 
11 VI 
* VoM Ratii (mem. cit.) non determinò se l’ossido di ferro sia FeO o [Fe’JO*; 
rna per analogia con gli altri Granati elbani convieii ritenere sia piuttosto il 
secondo. 
